## Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi:
Research paper
Function Groups Analysis of Wood-Plastic Composite with Plasctic Waste and Pelawan’s Wood Sawdust (Tristaniopsis merguensis)
Analisis Gugus Fungsi Komposit Kayu-Plastik dari Limbah Plastik dan Serbuk Gergaji Kayu Pelawan (Tristaniopsis merguensis)
R. O. Asriza 1* , D. Humaira 1 , S. H. T. Insan 1 , dan Zomi 1
1) Department of Chemistry, Universitas of Bangka Belitung Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung, 33172
* Corresponding author: ristika@ubb.ac.id

## ABSTRACT
One  of  the  efforts  in  tackling  the  increasingly  large  amount  of  plastic  waste  is  to  synthesize composite material from plastic waste with Pelawan’s wood sawdust (Tristaniopsis merguensis) as a raw material for the uphold of pepper plants. Pelawan is one of the endemic plants in the Bangka Belitung  Islands  Province.  The  characteristic  observed  in  this  study  is  the  functional  group  of plastic waste composites with  Pelawan’s  wood sawdust, which  was obtained from  FTIR analysis. The  method  used  in  this  study  is  to  mix  plastic  waste  and  wood  dust  against  contraper  with variation  ratio  (wt  /  wt).  The  results  of  this  FTIR  show  that  there  is  an  effect  of  the  ratio  of  the amount of plastic waste and wood dust against the intensity of IR absorption. Based on IR data, the presence  of  absorption  peak  of  FTIR  spectrum  at  wave  number  3327  cm -1 and  widening  of absorption in the region of wave number 3000-3550 cm -1 indicates the presence of O-H functional groups. The absorption band of the O-H vibrations is due to the presence of water molecules found in cellulose contained in the Pelawan’s wood sawdust. The absorption peak at wave number 1737 cm -1 indicates  the  existence  of  strain  vibrations  from  the  functional  group  C=O.  While  the absorption peak at wave number 1300-1000 cm -1 indicates the existence of stretch vibration from C-O. Therefore, the absorption tapes indicate the presence of cellulose originating from  Pelawan’s wood sawdust which has been bound to plastic.
Kata kunci : material komposit, sampah plastik, Pelawan

## PENDAHULUAN
Plastik merupakan suatu material yang sulit terdegradasi  di  alam  (Roy,  2011).  Namun, sekarang  ini  pemakaian  plastik  yang  terus mengalami  peningkatan  akan  mengakibatkan meningkatnya  jumlah sampah  plastik  tersebut (Sahwan dkk, 2005; Asriza dan pitulima, 2017). Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Salah  satu  usaha yang  dapat  dilakukan  adalah  mendaur  ulang
sampah plastik tersebut dengan cara membuat material komposit. Material komposit merupakan  gabungan  dari  dua  bahan  yang berbeda,  sehingga  akan  mengahasilkan  suatu produk  yang  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi (Mardiyati, 2018 dan Horta dkk, 2017).
Salah  satu  bahan  pembentuk  material komposit  adalah  plastik  dengan  serbuk  kayu Pelawan.
Kayu pelawan ( Tristaniopsis merguensis) merupakan tanaman endemik dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Akbarini
dkk,  2017).  Karena  kayu  pelawan  ini  bersifat keras  maka  kayu  pelawan  ini  banyak digunakan  sebagai  kayu  bakar  dan  bahan bangunan (Akbarini, 2016). Dalam pengolahan kayu  pelawan  menjadi  bahan  bangunan  ini akan  menghasilkan  serbuk-serbuk  kayu pelawan.  Serbuk  kayu  pelawan  ini  tidak terpakai lagi oleh masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, tujujan penelitian ini adalah mensintesis  material  komposit  dari  sampah plastik  dengan  serbuk  kayu  pelawan  sebagai bahan  baku  junjung  tanaman  lada  ( Piper nigrum ).  Material  komposit  ini  kemudian dikarakterisasi  dengan Fourier  Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsinya.

## METODOLOGI
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  labu  leher  2,  kondensor, hot  plate , magnetic  bar,  mesh, termometer,  oven,  dan peralatan  gelas  kimia.  Sedangkan  bahan  yang digunakan adalah sampah plastik, serbuk kayu Pelawan, dan aseton.

## Pemurnian sampah plastik
Sampah  plastik  dari  jenis  polietilen dikumpulkan  kemudian  dibersihkan  dengan aquadest  dan  dipotong  kecil-kecil.  Limbah plastik tersebut direfluks
dengan menggunakan  pelarut  aseton  selama  8  jam pada  suhu  57 o C  untuk  menghilangkan pengotor  pada  limbah  plastik  tersebut. Selanjutnya,  film  dikeringkan  dalam  oven dengan  suhu  50 o C.  Plastik  yang  telah  murni tersebut  dikarakterisasi  dengan  FTIR  untuk melihat gugus fungsinya.

## Sintesis Material Komposit
Plastik  yang  telah  murni,  dilelehkan  pada suhu  180 o C  selama  15  menit.  Lelehan  plastik tersebut  dicampurkan  dengan  serbuk  kayu Pelawan  yang  berukuran  70  mesh.  Hasil campuran  ini  dicetak  dalam  lempeng aluminium  berbentuk  bulat.  Sintesis  material komposit serbuk kayu Pelawan-sampah plastik dilakukan  dengan  memvariasikan  komposisi. Variasi  komposisi  antara  sampah  plastik
dengan  serbuk  kayu  adalah  10:0;  9:1;  8:2; dan7:4  (w/w).  Selanjutnya  material  komposit ini  dikarakterisasi  dengan  FTIR  untu  melihat gugus fungsinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengidentifikasi  gugus  fungsi  dari material  komposit  plaswan  yang  telah disintesis,  dilakukan  analisis  spektrum  infra merah  yang  diperoleh  dengan  menggunakan alat  spektroskopi Fourier  Transform  Infrared (FTIR) . Spektrum  serbuk  kayu  pelawan digunakan sebagai pembanding dalam menganalis  spektrum  FTIR  dari  material komposit  plaswan  yang  telah  disintesis.  Pada Gambar  1.  Puncak  serapan  spektrum  FTIR pada  bilangan  gelombang  3327  cm -1 dan melebarnya  serapan  pada  daerah  bilangan gelombang  3000-3550  cm -1 menunjukkan adanya  gugus  fungsi  O-H.  Pita  serapan  dari vibrasi  O-H  ini  sebagai  akibat  adanya  molekul air  yang  terdapat  pada  selulosa  yang terkandung  dalam  serbuk  kayu  pelawan. Meningkatnya intensitas pada bilangan gelombang  2161  cm -1 menunjukkan  adanya gugus  fungsi  C C  dari  senyawa  hidrokarbon. Puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 1737  cm -1 menunjukkan  adanya  vibrasi regangan  dari  gugus  fungsi  C=O.  Gugus  fungsi C=O  ini  menunjukkan  keberadaan  dari hemiselulosa.  Sedangkan  adanya  puncak serapan  pada  bilangan  gelombang  1300-1000 cm -1 menunjukkan  adanya  vibrasi  regangan dari  C-O  (Pangau  dkk,  2017).  Oleh  karena  itu, pita-pita  serapan  tersebut  menunjukkan adanya selulosa yang berasal dari serbuk kayu pelawan yang sudah terikat dengan plastik.
Material komposit ini masih memiliki gugus fungsi  dari  molekul  penyusun  plastik (polietilen)  hal  ini  dibuktikan  dengan  sdanya puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 2855  cm -1 dan  2915  cm -1 .  Puncak  serapan  ini menunjukkan  adanya  gugus  C-H  alkana  dan puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 1462  cm -1 menunjukkan  adanya  gugus  CH 2 .
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20 40 60 80 100 % t ra n s mit a n bilangan gelombang (cm -1 ) plastikmurni materialkomposit
Gambar 1. Spektrum FTIR plastik murni dan material komposit plaswan
Pada  penelitian  ini,  sintesis  material komposit  plaswan  dibuat  dengan  variasi perbandingan plastik dan serbuk kayu pelawan sebesar  10:0;  9:1;  8:2;  dan  7:3.  Setelah
disintesis  dengan  perbandingan  tersebut, membran  dikarakterisasi  dengan  FTIR  untuk mengetahui  perubahan  serapan  yang  terjadi pada masing-masing sampel.
4000 3500 3000 2500 2000 1500
1000 500 0 20 40 60 80 100 % t ra n s mit a n bilangan gelombang (cm -1 ) 10:0 9:1 8:2 7:3
Gambar 2. Spektrum FTIR yang telah disintesis dengan variasi  perbandingan plastik dan serbuk kayu pelawan
Gambar  2.  memperlihatkan  puncak serapan  3000-3550  cm -1 dan  1300-1000  cm -1 menunjukkan adanya gugus fungsi O-H dan C- O. Melebarnya puncak serapan ini menandakan banyaknnya  gugus  fungsi  O-H  dan  C-O  yang berasal  dari  selulosa  serbuk  kayu  pelawan yang  terikat  oleh  plastik.  Dan  sempitnya serapan  pada  daerah  ini  menunjukkan sedikitnya  jumlah  gugus  fungsi  O-H    dan  C-O yang  berasal  dari  selulosa  serbuk  kayu pelawan yang terikat oleh plastik tersebut.

## KESIMPULAN
Analisis  spektrum  FTIR  menunjukkan adanya  beberapa  perubahan  gugus  fungsi antara  plastik  murni  dengan  material komposit.  Dari  hasil  FTIR  tersebut  masih menunjukkan  gugus  fungsi  dari  bahan  baku penyusun
material
komposit tersebut.
berdasarkan  hasil  FTIR  ini,  material  komposit dari sampah  plastik dan serbuk  kayu  pelawan sebagai bahan baku junjung lada telah berhasil disintesis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada
Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang telah memberikan  dana  hibah  Penelitian  melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian terhadap pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENSI
Akbarini  D.,  (2016),    Pohon  Pelawan ( Tristaniopsis  merguensis) :  Spesies  Kunci Keberlanjutan  Taman  Keanekaragaman Hayati    Namang  –Bangka  Tengah, Al-
Kauniyah Jurnal Biologi , 9(1)
Akbarini,  D.,  Iskandar,  J.,  Partasasmita,  R.
(2017). Collaborative planning for development  of  the  Pelawan  Biodiversity
Park in Bangka, Indonesia. Biodiversitas. Vol. 18 (4); 1602-1610 Asriza,  Ristika  O.,  Pitulima  J.,  (2017).
Photodegradation of High Densit Polyethylene Containing Oxo- Biodegradation  Additives.  Ind.J.Chem.Res. 4(2)402-405 Horta, J.F. Simoes, F.J. Mateus, A., (2017), Study of  Wood-Plastic  Composites  with  reused High  Density  Polyethylene  and  Wood
Sawdust, Procedia Manufacturing, 12, 221 – 229 Mardiyati,  2018.  Komposit  Polimer  sebagai Material  Tahan  Balistik. Jurnal  Inovasi Pertahanan dan Keamanan, 1(1), pp. 20-28 Roy,  Prasun  K.,  Minna  H.,  (2011),  Degradable polyethylene:  Fantasy  or  Reality. Express Polymer Letters. 45, 4217–4227 Sahwan,  F.L.,  Martono,  D.H.,  Wahyono,  S., Wisoyodharmo L., (2005), Sistem Pengelolaan  Limbah  Plastik  di  Indonesia, J.
Tek. Ling. P3TL-BPPT , 6(1), 311-318